- 43 - 



Specifisches Gewicht 1,289. 

 Wassergehalt 17;82. 



Flüchtige Bestandtheile enthält die Kohle 67,00. Der 

 Rückstand nach dem Glühen ist pulverig, ohne allen Zu- 

 sammenhang. Die Kohle daher eine Sandkohle. 



Die Elementaranalyse lieferte folgende Resul- 

 tate: 



Im ersten Versuch gahen 0,361 Gmm. Kohlen 0,941 Gmm. 

 CO, +0,170 Gmm. HO. und hinterliessen 0^008 Gmm. Asche. 

 Dies entspricht 0,25692 C + 0,0178 H + 0,07720 0, was auf 

 Procente berechnet gibt : 



72,78 Kohlenstoff, 

 5,35 Wasserstoff- 

 21,87 Saue rstoff. 

 100.00. 

 Asche 2,21. 



Im zweiten Versuch gaben 0,521 Gmm. Kohlen 1,346 

 Gmm. CO, +0,229 HO, und hinterliessen 0,012 Gmm. Asche. 

 Dies entspricht 0,36750 C + 0,02544 H + 0,11606 0, oder in 

 100,00 Theilen : 



72,20 Kohlenstoff. 

 5,00 Wasserstoff. 

 22,80 Saue rstoff. 

 100,00. 

 Asche 2,30. 



Aus diesen beiden Versuchen ergibt sich als Mittel: 

 für den Kohlenstoff 72,490 



für den Wasserstoff 5,175 



für den Sauerstoff 22,235 



"100,000 

 für die Asche 2,255. 



Zur Bestimmung des Schwefelgehaltes wurden 0,654 

 Gmm. Kohlen auf die oben angegebene Weise behandelt. 

 Sie gaben 0,062 Gmm. BaO , SO, , was 0,00855 Gmm. oder 

 in 100,00 Theilen 1,30 reinem Schwefel entspricht. 



4. Ein zweites Stück Kohle aus demselben Lager der 

 Untersuchung unterworfen , lieferte folgende Resultate : 



Die Kohle der vorigen ähnlich , mit beinahe gänzlich 

 zerstörter Holztextur und glasglänzenden Längsstreifen 



